128 ÉTUDE DE l'aimantation INITIALE 



nickel. Il y a encore, pour la raagnétite dans tout l'intervalle 

 compris entre la température de l'air liquide et le Point de 

 Curie, pour le fer dans un intervalle s'étendant de 200° au Point 

 de Curie, une relation potentielle entre a et 6. Seulement l'expo- 

 sant n'est pas le même que pour le nickel. On a pour la magné- 

 tite : 



(, = Aa^ • <'> 



oii A est un coefficient numérique. Cette relation est d'autant 

 plus remarquable que chacune des quantités a et 6 subit des 

 variations compliquées qui suggèrent l'existance de divers 

 changements d'état et qui rendent peu probable une relation 

 simple de l'une ou de l'autre avec l'intensité d'aimantation qui 

 elle varie d'une manière continue. 

 Pour le fer on a : 



6 = A^ • <«' 



oîi A prend des valeurs différentes suivant l'état de recuit de la 

 substance. Renger trouve pour a une relation avec l'intensité 

 d'aimantation à saturation de même forme que celle que Rado- 

 vanovic avait trouvé pour le nickel entre h et cette quantité. Il 

 donne : 



a = C ^-^-^ , (9) 



où c est une constante. Cette formule ne peut prétendre à une 

 grande précision. 



Le but du présent travail est d'étendre à de nouvelles subs- 

 tances l'étude méthodique des propriétés des coefficients aetb. 

 Nous nous sommes proposé notamment de voir si la loi poten- 

 tielle se i-etrouverait et, dans ce cas, si les exposants continue- 

 raient à être des rapports rationnels simples, dans la limite de la 

 précision des expériences. Les substances dont l'examen s'imposa 

 sont le cobalt et les deux combinaisons définies FcoNi, FegCo. 



Nous avons repris aussi les mesures sur la niagnétite au moyen 

 d'anneaux de magnétite artificielle que nous devons à l'obli- 

 geance de la maison «Elektron » de Griesheim qui prépare indus- 

 triellement avec cette substance des électrodes inattaquables. 



